461 78 12MB
English Pages 278 Year 2003
Semiconductor Optoelectronic Devices Introduction to Physics and Simulation
JOACHIM PIPREK University of California at Santa Barbara
ACADEMIC PRESS An imprint of Elsevier Science Amsterdam San Diego
Boston London New York Oxford Paris San Francisco Singapore Sydney Tokyo 
,
,
.. , I
Contents
Preface
xi
xiii
List of Tables
I Fundamentals
1
1 Introduction to Semiconductors 1.1 Electrons. Holes. Photons and Phonons . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Fermi distribution and density of states . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Doping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
3 3 5 7
2
Electron energy bands 2.1 Fundamentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 1. 1 Electron Waves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Effective Mass of Electrons and Holes . . . . . . . . . . . 2.1.3 Energy Band Gap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Electronic Band Structure: The k . Method . . . . . . . . . . . . 2.2.1 TwoBand Model (Zinc Blende) . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Strain Effects (Zinc Blende) . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Three and FourBand Models (Zinc Blende! . . . . . . . 2.2.4 ThreeBand Model for Wurtzite Crystals . . . . . . . . . . 2.3 Quantum Wells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Semiconductor Alloys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Band Offset at Heterointerfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 13 13 16 20 23 24 27 30 32 39 43 43
3
Carrier transport 3.1 Drift and Diffusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 pnJunctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Heterojunctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Tunneling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Boundary Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.1 InsulatorSemiconductor Interface . . . . . . . . . . . . . 3.5.2 MetalSemiconductor Contact . . . . . . . . . . . . . . .
49 49 50 51 54 56 57 58
...
CONTENTS
3.6 Carrier Mobility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 ElectronHole Recombination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7.1 Radiative Recombination . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7.2 Nonradiative Recombination . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 ElectronHole Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8.1 Photon Absorption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8.2 Impact Ionization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8.3 BandtoBand Tunneling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9 Advanced Transport Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9.1 Energy Balance Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9.2 Boltzmann Transport Equation . . . . . . . . . . . . . . .
61 67 67 68 71 71 72 76 78 78 81
4 Optical Waves 83 4.1 Maxwell's Equations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 4.2 Dielectric Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4.2.1 Absorption Coefficient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4.2.2 Index of Refraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4.3 Boundary Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 4.4 Plane Waves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4.5 Plane Waves at Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 4.6 Multilayer Structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 4.7 Helmholtz WaveEquations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 4.8 Symmetric Planar Waveguides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.9 Rectangular Waveguides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 4.10 Facet Reflection of Waveguide Modes . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.11 Periodic Structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.12 Gaussian Beams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4.13 Far Field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 5
Photon Generation 121 5.1 Optical Gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 5.1.1 Transition Matrix Element . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 5.1.2 Transition Energy Broadening . . . . . . . . . . . . . . . 127 5.1.3 Strain Effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 5.1.4 ManyBody Effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 5.1.5 Gain Suppression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 5.2 Spontaneous Emission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
6 Heat Generation and Dissipation 6.1 Heat Flux Equation . . . . .
.....
ix
CONTENTS
Heat Generation . . . . . . . . . 6.2.1 Joule Heat . . . . . . . . 6.2.2 Recombination Heat . . 6.2.3 Thomson Heat . . . . . . 6.2.4 Optical Absorption Hear 6.3 Thermal Resistance . . . . . . . 6.4 Boundary Conditions . . . . . .
6.2
.................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................
145 145 145 146 146 147 147
I I Devices
149
7 EdgeEmitting Laser 7.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Models and Material Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.1 DriftDiffusion Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2 Gain Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.3 Optical Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3 Cavity Length Effects on Loss Parameters . . . . . . . . . . . . . 7.4 Slope Efficiency Limitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5 Temperature Effects on Laser Performance . . . . . . . . . . . . .
151 151 156 157 158 158 161 162 164
8 VerticalCavity Laser 171 8.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 8.2 LongWavelength VerticalCavity Lasers . . . . . . . . . . . . . . 171 8.3 Model and Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 8.4 Carrier Transport Effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 8.5 Thermal Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 8.6 Optical Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 8.7 Temperature Effects on the Optical Gain . . . . . . . . . . . . . . 184 9 Nitride Light Emitters 187 9.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 9.2 Nitride Material Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 9.2.1 Carrier Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 9.2.2 Energy Bands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 9.2.3 Polarization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 9.2.4 Refractive Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 9.2.5 Thermal Conductivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 9.3 InGaN/GaN LightEmitting Diode 196 9.3.1 Device Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 9.3.2 Polarization Effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
CONTENTS
X
9.3.3 Current Crowding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 9.3.4 Quantum Efficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9.4 InGaN/GaN Laser Diode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 9.4.1 Device Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 9.4.2 Optical Gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 9.4.3 Comparison to Measurements . . . . . . . . . . . . . . . 205 9.4.4 Power Limitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 9.4.5 Performance Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
10 Electroabsorption Modulator 213 10.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 10.2 Multiquantum Well Active Region . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 10.3 Optical Waveguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 10.4 Transmission Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 11 Amplification Photodetector 227 11.1 lntroduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 11.2 Device Structure and Material Properties . . . . . . . . . . . . . . 228 11.3 Waveguide Mode Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 11.4 Detector Responsivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 A Constants and Units A.l Physical Constants A.2 Unit Conversion . .
......................... .........................
B Basic Mathematical Relations B.1 Coordinate Systems . . . . B.2 Vector and Matrix Analysis B.3 Complex Numbers . . . . B.4 Bessel Functions . . . . . B.5 Fourier Transformation . .
C Symbols and Abbreviations
..................... ..................... ..................... ..................... .....................
237 237 237 239 239 240 231 242 243 245
Bibliography
251
Index
273
Preface Optoelectronics has become an important part of our lives. Wherever light is used to transmit information, tiny semiconductor devices are needed to transfer electrical current into optical signals and vice versa. Examples include lightemitting diodes in radios and other appliances, photodetectors in elevator doors and digital cameras, and laser diodes that transmit phone calls through glass fibers. Such optoelectronic devices take advantage of sophisticated interactions between electrons and light. Nanometer scale semiconductor structures are often at the heart of modem optoelectronic devices. Their shrinking size and increasing complexity make computer simulation an important tool for designing better devices that meet everrising performance requirements. The current need to apply advanced design software in optoelectronics follows the trend observed in the 1980s with simulation software for silicon devices. Today, software for technology computeraided design (TCAD) and electronic design automation (EDA) represents a fundamental part of the silicon industry. In optoelectronics, advanced commercial device software has emerged, and it is expected to play an increasingly important role in the near future. The target audience of this book is students, engineers, and researchers who are interested in using highend software tools to design and analyze semiconductor optoelectronic devices. The first part of the book provides fundamental knowledge in semiconductor physics and in waveguide optics. Optoelectronics combines electronics and photonics and the book addresses readers approaching the field from either side. The text is written at an introductory level, requiring only a basic background in solid state physics and optics. Material properties and corresponding mathematical models are covered for a wide selection of semiconductors used in optoelectronics. The second part of the book investigates modem optoelectronic devices, including lightemitting diodes, edgeemitting lasers, verticalcavity lasers, electroabsorption modulators, and a novel combination of amplifier and photodetector. InP, GaAs, and GaNbased devices are analyzed. The calibration of model parameters using available measurements is emphasized in order to obtain realistic results. These realworld simulation examples give new insight into device physics that is hard to gain without numerical modeling. Most simulations in this book employ the commercial software suite developed by Crosslight Software, Inc. (APSYS, LASTIP, PICS3D). Interested readers can obtain a free trial version of this software including example input files on the Internet at http:Nwww.crosslight.com.
xii
PREFACE
I would like to thank all my students in Germany, Sweden, Great Britain, Taiwan, Canada, and the United States, for their interest in this field and for all their questions, which eventually motivated me to write this book. I am grateful to Dr. Simon Li for creating the Crosslight software suite and for supporting my work. Prof. John Bowers gave me the opportunity to participate in several leading edge research projects, which provided some of the device examples in this book. I am also thankful to Prof. Shuji Nakamura for valuable discussions on the nitride devices. Parts of the manuscript have been reviewed by colleagues and friends, and I would like to acknowledge helpful comments from Dr. Justin Hodiak, Dr. Monica Hansen, Dr. HansJiirgen Daniel Lasaosa, Dr. Donato Pasquariello, and Dr. Lisa Chieffo. I appreciate especially the extensive suggestions I received from Dr. Hans Wenzel who carefully reviewed part I of the book. Writing this book was part of my ongoing commitment to build bridges between theoretical and experimental research. I encourage readers to send comments by email to [email protected] and I will continue to provide additional help and information at my web site http://www.engr.ucsb.edu/piprek. Joachim Piprek Santa Barbara, California
List of Tables 1.1
and Energy Band Gap E g , DensityofStates Effective Masses and and Intrinsic Carrier m,, Effective Densities of States Concentration at Room Temperature [1, 2, 3,4, 5,6,7] . . . . . Electron Effective Masses in Units of for Conduction Band Minima in Cubic Semiconductors at Low Temperatures [2, 13] . . Hole Effective Masses in Units of for the HeavyHole Band the LightHole Band and the SplitOff Band (m,,) at Room Temperature [1, 2,4,5.6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . Energy Band Gaps at T = OK and Varshni Parameters of Eq.(2.10) [2, 13, 15] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fundamental Energy Band Gap at T = OK (Type Given in Parentheses) and Passler Parameters of Eq. (2.11) for Cubic Semiconductors[16] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luttinger Parameters for Cubic Semiconductors at Low Temperatures [2,13] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lattice Constant Thermal Expansion Coefficient Elastic Stiffness Constants and and Deformation Potentials b, a,, a , for Cubic Semiconductors at Room Temperature [1, 2,13,23] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electron BandStructure Parameters for Nitride Wurtzite Semiconductors at Room Temperature [13, 16, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37,38] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bowing Parameter in Eq. (2.108) for Energy Gaps Valence Band Edge and SpinOrbit Splitting at Room Temperature [13,42,43] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [13], SplitOff Energy Valence Band Edge Reference Level [13, 23], Average Valence Band Energy [23], and Electron Affinity [46] for Unstrained Cubic Semiconductors . . . . . . .
8
18
21 22
23 25
29
35
44
47
of Selected Metals in Electron Volts (eV) [55] 59 3.1 Work functions 3.2 Mobility Model Parameters of Eqs. (3.27) and (3.28) at Room Temperature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.2 (Continued) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
xiv
LIST OF TABLES
Parameters for HighField Mobility Models (Eqs. (3.29). (3.30), and (3.31)) [4,56,68,69] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impact Ionization Parameters of Eq. (3.52) at Room Temperature . Impact Ionization Parameters of Eq. (3.53) at Room Temperature [81] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impact Ionization Parameters for Electrons: HighField RoomTemperature Mean Free Path A,, LowTemperature Optical Phonon Energy and Ionization Threshold Energy [9] . . .
66 74 74
75
Parameters and of the Sellmeier Refractive Index Model for Undoped Semiconductors at Room Temperature (Eq. (4.28)) [104] 91 Parameters for the Simplified Adachi Model for the Refractive Index below the Band Gap < as Given in Eqs. (4.31) [43] and (4.34) [112, 120] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Dielectric Constants, Reststrnhlen Static and Optical Wavelength A, [99], Band Gap Wavelength Refractive Index n, at Band Gap Wavelength, and Refractive Index Change with Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Energy Parameter of the Bulk Momentum Matrix Element Correction Factor in Eqs. (5.5) and (2.61) [13], and Longitudinal Optical Phonon Energy [2, 89] as Used in the Asada Scattering Model (Section 5.1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Specific Heat DenCrystal Lattice Thermal Conductivity sity Debye Temperature and Temperature Coefficient at Room Temperature [1, 3,6,38,46,69] . . . . . . . . . . . . . 142 in Thermal Conductivity Bowing Parameter Eqs. (6.7), (6.8), and (6.9) for Ternary Alloys A(B,C) [43, 160] . . 144 Layer Materials and RoomTemperature Parameters of the MQW FabryPerot Laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Layer Materials and Parameters of the DoubleBonded VCSEL . . 173 Parameters for the HighField Electron Mobility Function Given in Eq. (9.2) [63] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Polarization Parameters for Nitride Materials [232] . . . . . . . . 193 Layer Structure and RoomTemperature Parameters of the InGaN/ GaN LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Epitaxial Layer Structure and RoomTemperature Parameters of the Nitride Laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
LIST OF TABLES
XV
10.1 Layer Structure and Parameters of the Electroabsorption Modulator with a Total of 10 Quantum Wells and I 1 Barriers . . . . . . . 215 11.1 Epitaxial Layer Structure and Parameters of the Amplification Photodetector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 of the Vertical Modes and 11.2 Optical Confinement Factors in Fig. 11.2 for the Amplification and Detection Layers, Respectively . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Part I
Fundamentals
Chapter 1
Introduction to Semiconductors This chapter gives a brief introduction to semiconductors. Electrons and holes are carrirs of electrical current in semiconductors and they are separated by an energy gap. Photons are the smallest energy packets of light waves and their interaction with electrons is the key physical mechanism in optoelectronic devices. The internal temperature of the semiconductor depends on the energy of lattice vibrations, which can be divided into phonons. The Fermi distribution function for the electron energy and the density of electron states are introduced.
1.1 Electrons, Holes, Photons, and Phonons Optoelectronics brings together optics and electronics within a single device, a single material. The material of choice needs to allow for the manipulation of light, the manipulation of electrical current, and their interaction. Metals are excellent electrical conductors, but do not allow light to travel inside. Glass and related dielectric materials can accommodate and guide light waves, like in optical fibers, but they are electrical insulators. Semiconductors are in between these two material types, as they can carry electrical current as well as light waves. Even better, semiconductors can be designed to allow for the transformationof light into current and vice versa. The conduction of electrical current is based on the flow of electrons. Most electrons are attached to single atoms and are not able to move freely. Only some loosely bound electrons are released and become conduction electrons. The same number of positively charged atoms (ions) is left behind; the net charge is zero. The positive charges can also move, as valence electrons jump from atom to atom. Thus, both valence electrons (holes) and conduction electrons are able to carry electrical current. Both the carriers are separated by an energy gap; i.e., valence electrons need to receive at least the gap energy Eg to become conduction electrons. In semiconductors, the gap energy is on the order of 1 eV. The energy can be provided, e.g., by light having a wavelength of less than the gap wavelength
4
CHAPTER 1. INTRODUCTION TO SEMICONDUCTORS
with the light velocity c and Planck's constant h. In the wave picture, light is represented by periodic electromagnetic fields with the wavelength A (see Chapter 4). In the particle picture, light is represented by a stream of energy packets (photons) with the energy
is frequency, = is angular frequency, and = is the reduced Planck constant). The photon energy must be at least as large as the band gap Eg to generate electronhole pairs. Vice versa, conduction electrons can also release energy in the form of light and become valence electrons. This energy exchange between electrons and photons is the key physical mechanism in optoelectronic devices. From an atomic point of view, valence electrons belong to the outermost electron shell of the atom, which is fully occupied in the case of semiconductors; i.e., no more electrons with the same energy are allowed. As these atoms are joined together in a semiconductor crystal, the electrons start to interact and the valence energy levels separate slightly, forming a valence energy band (Fig. 1.1). Electrons within this band can exchange places but no charge flow is possible unless there is a hole. To generate holes, some electrons must be excited into the next higher energy band, the conduction band, which is initially empty. The concentration n of electrons in the conduction band and the concentration p of holes in the valence band control the electrical conductivity a of semiconductors
with the elementary charge q and the mobility respectively.
and
of holes and electrons,
Figure 1.1: Electron energy levels of a single atom (left) become energy bands in a solid crystal (right).
1.2. FERMI DISTRIBUTION AND DENSITY OF STATES
5
Without external energy supply, the internal temperature T of the semiconductor governs the concentrations n and p. The higher the temperature. the stronger the vibration of the crystal lattice. According to the direction of the atom movement, those vibrations or lattice waves can be classified as follows: longitudinal ( L ) waves with atom oscillation in the travel direction of the lattice wave, and transversal (T) waves with atom oscillation normal to the travel direction. According to the relative movement of neighbor atoms the lattice waves are acoustic (A) waves with neighbor atoms moving in the same direction, and optical (O)waves in ionic crystals with neighbor atoms moving in the opposite direction. The last type of vibrations interacts directly with light waves as the electric field moves ions with different charges in different directions (see Chapter 4). Phonons represent the smallest energy portion of lattice vibrations, and they can be treated like particles. According to the classification above, four types of phonons are considered: LA, TA, LO, and TO. Electrons and holes can change their energy by generating or absorbing phonons.
1.2 Fermi Distribution and Density of States The probability of finding an electron at an energy E is given by the Fermi distribution function
with the Fermi energy and the Boltzmann constant T 25 meV at room temperature). At T = 0 K, the Fermi energy is the highest electron energy; i.e., it separates occupied from unoccupied energy levels. In pure semiconductors, is typically somewhere in the middle of the band gap (Fig. 1.2). With increasing temperature, more and more electrons are transferred from the valence to the conduction band. The actual concentration of electrons and holes depends on the density of electron states D ( E ) in both bands. Considering electrons and holes as (quasi) free particles, the density of states in the conduction and valence band, respectively, becomes a parabolic function of the energy E (Fig. 1.2)
6
CHAPTER I . INTRODUCTION TO SEMICONDUCTORS
conduction band
00
0
Position
Density of States
0.5
1 .0
Fermi function
Figure 1.2: Illustration of energy bands, density of states, and Fermi distribution function. with and being effective masses of electrons and holes, respectively. The carrier density as a function of energy is given by n(E) = p(E) =
(E)  f (E)].
(1.7) (1.8)
Integration over the energy bands gives the total carrier concentrations
with the effective density of states
for the conduction and valence band, respectively. Equations (1.9) and (1 .10) are valid for low carrier concentrations only (n 0) or absorption (E" < 0). Note that complex numbers are an artificial construction for mathematical convenience. Any real physical quantity is represented by a real number, which can be the real part = or the imaginary part = Im{E}) of the complex number. Instead of the complex refractive index
are nonpolar semiconductors like Si and Ge.
86
CHAPTER 4. OPTICAL WAVES
is often used with light velocity to
=
The (real) refractive index n, reduces the freespace
inside the material. The extinction ratio
is related to the optical power absorption coefficient a,. The influence of both parts on an electromagnetic wave is illustrated in Fig. 4.2 for the electric field
The real part
reduces the freespace wavelength to
whereas the absorption coefficient a, reduces the wave's amplitude.
Figure 4.2: Illustration of the electrical field of an optical wave within lossy material (Eq. (4.14)).
4.2. DIELECTRIC FUNCTION
87
A set of only two material parameters fully describes the interaction between optical radiation and semiconductor materials: and (a,), or and The relation of the two sets is given by
An alternative third set of optical parameters is the complex susceptibility
In all three cases, both parameters are related by the equations, for instance,
(P indicates a Cauchy principal integral that excludes the singular point = [20]. The KramersKronig relations permit us to determine either the real or the imaginary component if the other is known for all frequencies. For example, allows for the calculation of knowledge of the full absorption spectrum the refractive index at any frequency Without any absorption, 1 at all frequencies. An absorption peak at a given wavelength most strongly affects the and refractive index close to that wavelength. For GaAs, the spectra are plotted in Fig. 4.3.The details are discussed in the following. Many theoretical material models analyze the relevant absorption mechanisms first and then derive the refractive index using the KramersKronig relation. 4.2.1 Absorption Coefficient
Bandtoband electron transitions from the valence to the conduction band constitute the main absorption process in optoelectronic devices such as photodetectors and electroabsorption modulators. In direct semiconductors like GaAs and InP, the absorption for photon energies above the band gap Eg can be approximated as
88
CHAPTER 4. OPTICAL WAVES
0.1
1
100
I
1
I
reststrahlen wavelength
,absorption edge 0

0
6
1o
band gap wavelength

O
interband transitions
transparent region
lattice vibrations
Wavelength
Figure 4.3: Absorption coefficient a, and refractive index of undoped GaAs at room temperature as a function of wavelength. The validity range of Eq. (4.31) (simplified Adachi model) and of Eq. (4.28) (Sellmeier model), as well as for the is indicated static dielectric constant and for the optical dielectric constant (measured data points are from [99]).
For indirect semiconductorslike Si and Ge, phonons need to be involved to provide momentum, and the bandtoband absorption coefficient can be described as
with the phonon energy (plus/minus stands for phonon absorption/generation). Additional bands with slightly higher gap energy may also be important (like the
89
4.2. DIELECTRIC FUNCTION
Wavelength Figure 4.4: Measured bandtoband absorption coefficient versus wavelength for different undoped semiconductors [99].The arrows mark the band gap wavelength.
spinorbit valence band in IIIV compounds). Interband absorption spectra for several semiconductors are given in Fig. 4.4. As the bands fill up with carriers, the optical absorption edge rises above the band gap E, (MossBurstein shift), which is partially compensated for by band gap reduction with higher carrier concentration N (see Section 2.1). For the optical band gap, a MossBurstein correction of A E, = 1.6 x was given for InPbased compounds [100]. The band gap Eg is also affected by temperature and strain (see Chap. 2). Bandtoband transitions are further discussed in Chap. 5. For photon energies slightly below the optical band gap, the absorption coefficient was found to change exponentially as
Atail
I
with material parameters = 3000/cm and = 10 meV for GaAs and InP [l00]. is also referred to as the Urbach parameter, and it accounts for band tails in doped or disordered semiconductors [69]. As the bandtoband absorption decays with lower photon energy, transitions within conduction and valence band(s), respectively, emerge as the dominant absorption mechanism. These are often called freecarrier absorption; however,
90
CHAPTER 4. OPTICAL WAVES
Figure 4.5: Illustration of the absorption processes within a typical energy band structure E ( k ) : DBB, direct bandtoband absorption; IBB, indirect bandtoband absorption; IVB, intervalence band absorption; ICB, intraconduction band absorption; ICV, interconduction valley absorption.
different types of transitions can be involved (Fig. 4.5). In general, one distinguishes intraband transitions within the same band, involving phonons, and interband transitions between different bands. The freecarrier absorption coefficient can be approximated as a linear function of the carrier concentration
In InP and related compounds, intervalence band absorption (IVBA) is of special as the energy importance within the fiber optic wavelength window (1.31.6 separation between valence bands matches the photon energy. The IVBA coefficient was found to be very similar in pdoped InP, GaAs, and In0.53Ga0.47As with = 13 x 1018 cm2 at 1.3 and 25 x cm2 at 1.6 [101]. Transitions within the conduction band cause much weaker absorption in ndoped material; =2x cm2 was extracted at 1.3 latticematched to InP (y = 0 . . 0.4) [100]. Calculations of freecarrier absorption need to consider the nonparabolic band structure [102]. The freecarrier intraband absorption
.
91
4.2. DIELECTRIC FUNCTION
coefficient can be related to the highfrequency electrical conductivity
by
and it is proportional to with p = 2 . . . 3 [103]. At even lower photon energies, absorption is dominated by interactions with the crystal lattice (reststmhlen region, see Fig. 4.3). However, those wavelengths are usually not of interest in optoelectronics.
4.2.2 Index of Refraction For photon energies below the band gap, empirical oscillator models are often used to describe the wavelength (energy) dependence of the refractiveindex. Those models reflect the fact that optical waves interact with charged particles that behave like mechanical oscillators. However, the oscillator frequencies used are often pure fit parameters. One of the most popular models for dielectric materials is the secondorder Sellmeier formula
which uses fit parameters and as listed in Table 4.1 [104]. The parameters and are the oscillator's resonance wavelengths, which are placed outside of the Sellmeier Refractive Index Model for Table 4.1: Parameters and Undoped Semiconductors at Room Temperature (Eq. (4.28)) [104] Parameter Unit Si Ge GaAs InP AlAs GaSb In As GaP InSb GaN AlN
S1
Range
92
CHAPTER 4. OPTICAL WAVES
the range of validity. The result for GaAs is shown in Fig. 4.3. Sellmeier coefficients can be interpolated to find formulas for multinary compounds (InGaAsP [100], AlGaInAs [105], AlGaInP [106]). A singleeffectiveoscillatormodel was proposed by Wemple and DiDomenico [107], giving
with the oscillator energy and the dispersion energy as adjustable parameters. This model has also been used for some multinary IIIV compounds [108, 109]. However, both of these phenomenological models tend to underestimate the refractive index at photon energies close to the semiconductor band gap [100]. There, the refractive index is mainly influenced by bandtoband absorption processes. Accordingly, Afromowitz has modified the singleoscillator model to include absorption at the band gap energy Eg,
which gives excellent agreement with measurements on AlGaAs and GaAsP [110]. This model has also been used for GaInP [110] and GaInAsP [ 111]. Adachi developed a more physicsbased model of the dielectric function for photon energies close to and above the band gap Eg [69]. The model can be simplified for the transparency region Eg)by considering only the first two band gaps (Eg, Eg
+
with
and is shown to give good agreement with measurements on InGaAsP by linear interpolation of the binary material parameters A and B [69]. Both parameters are listed in Table 4.2 for various binary compounds [43]. In nitride IIIV compounds,
4.2. DIELECTRIC FUNCTION
93
Table 4.2: Parameters for the Simplified Adachi Model for the Refractive Index below the Band Gap < Eg) as Given in Eqs. (4.3 1) [43] and (4.34) [112. 120] Parameter
A
B
Eg
0
GaAs InP AlAs GaSb AlSb InAs GaP AlP InSb GaN AlN InN the valence band splitting is very small and Adachi's model for the transparency region can be reduced to only one interband transition at Eg giving
and showing good agreement with measurements on GaN, AlN, and InN [112] (see Section 9.2.4 for nitride alloys). Adachi's refractive index model has been applied to Si and Ge [113] as well as to many IIIV compounds used in optoelectronics (AlGaAs [114]; InGaAsP [115]; AlGaAsSb, GaInAsSb, and InPAsSb [1 16]; AlGaInP [117]; ZnCdTe [118]; AlGaInN [119]). However, for specific materials and selected wavelength regions, tailored models may show better agreement with measurements (see, e.g., [100] for InGaAsP with Eg). For lower energies near the transversal optical phonon energy, the refractive index is affected by photon interaction with the crystal lattice [2]. The phonon energy translates into the reststrahlen wavelength, which separates the optical wavelength region from the lowfrequency region as illustrated in Fig. 4.3. All three parameters are listed in Table 4.3. The effect of the free carrier concentration on the refractive index is related to band gap renormalization, band filling, and freecarrier absorption.
94
CHAPTER 4. OPTICAL WAVES
Table 4.3: Static and Optical Dielectric Constants, Reststrahlen Wavelength [99], Band Gap Wavelength Refractive Index at Band Gap Wavelength, and Refractive Index Change with Temperature Parameter Unit

GaAs InP AlAs GaSb AlSb In As GaP AlP InSb GaN AlN InN Note. Data are from [ 5 ] except for the wurtzite nitrides [38]. Note that
is larger than
It has been investigated in [121] for InP, GaAs, and InGaAsP. Refractive index changes with temperature are mainly based on the dependence Eg(T) and are often considered in linear approximation using the parameter (Table 4.3).
4.3 Boundary Conditions The behavior of the electromagnetic fields and at material boundaries is of great importance in the treatment of optoelectronic devices, which often feature different semiconductor layers. Let us consider a boundary between material 1 and material 2 with the electromagnetic fields at both sides of the boundary being and The direction normal to the boundary, from represented by medium 2 to medium 1, is given by the unit normal vector (Fig. 4.6). By integrating the first two Maxwell equations over a small area across the boundary, the following boundary conditions are obtained for the tangential field components and parallel to the interface
4.4. PLANE WAVES
95
Boundary
Medium 2
Figure 4.6: Illustration of the boundary conditions for the electric field where (A/cm) is the surface current density of carriers moving along the interface. If = 0, both the tangential components and of the optical wave pass the semiconductor interface unchanged. Integrating the other two Maxwell equations over a small volume across the boundary, conditions for the normal field components and are obtained
with representing the interface charge density. Thus, even when static charge densities are neglected, the normal component of the electrical field does change at material interfaces due to the difference in dielectric constants. The normal component of the magnetic field does not change at srmiconductor boundaries if = = 1. However, at semiconductormetal boundaries, interface charges are relevant. Optical waves disappear inside a perfect conductor due to screening by free electrons at the interface. This can be accounted for by using an appropriate imaginary part of the metal's dielectric constant.
4.4 Plane Waves Optical waves in free space and in isotropic media are often approximated as plane waves for which and point in a constant direction in a plane normal to the direction of the propagation given by the wave vector k. Such a wave is also called transverse electromagnetic (TEM) wave. The fields are given as t) = t)
=
exp
[
I
exp i
(4.39)

,
(4.40)
96
CHAPTER 4. OPTICAL WAVES
wavefront (ot = kz), speed zlt = wlk
I
electrical field =
z magnetic field =
Figure 4.7: Illustration of a transverse electromagnetic (TEM) plane wave traveling in the z direction.
where and are constant vectors (Fig. 4.7). The plane of constant phase is = constant, and it travels with the phase velocity c = defined by The wave number k = k depends on the refractive index = of the medium as
with the freespace values and The phase velocity becomes c = with = Through Maxwell's equations, the the freespace light velocity two field amplitudes are related by
in addition to the divergence equations
which show that all three vectors are perpendicular to each other and
4.5. PLANE WAVES AT INTERFACES
97
The flow of electromagnetic energy is given by the Poynting vector
of the optical wave as
whose time average gives the intensity
Dividing by the photon energy gives the photon flux density (number of photons per area and per second)
The timeaveraged local optical energy density
is given by
assuming an equal amount of energy in the electrical and magnetic components.
4.5 Plane Waves at Interfaces When plane waves encounter a material boundary, the tangential and normal cornponents of and are affected quite differently, as outlined in Section 4.3. Two specific field polarizations of TEM waves are usually considered, which are typical for multilayer waveguides. In transverse electric (TE) polarization, the electrical = in Fig. 4.8). In transverse magnetic field is parallel to the interface (TM) polarization, the magnetic field is parallel to the interface = In both cases, the angle of reflection is equal to the angle of incidence and the angle of transmission (angle of refraction) is given by Snell's law sin
=
sin
(4.51)
.
The boundary conditions lead to the following relations between the electric field and of reflected, transmitted, and incident waves, respectively. strengths Er For TE waves, Eq. (4.35) gives 
= =
=

cos cos
+
cos
+
cos cos
cos cos
(4.52)
CHAPTER 4. OPTICAL WAVES
98
incident wave
reflected wave
Medium 2,
transmitted (refracted) wave
Y
Figure 4.8: Reflection and refraction of TE waves. with sin'
(4.54)
The square of the field reflectivity coefficient (reflectance)
gives the power reflectivity
cos
=

and it is plotted in Fig. 4.9 for a GaAsair interface. The important case of total > when the angle of incidence is larger than a critical reflection arises for with angle sin
=
(4.56)
Equation (4.54) becomes imaginary in that case, which leads to an exponential decay of the transmitted field
4.5. PLANE WAVES AT INTERFACES
99
air
Incident Angle
Figure 4.9: Power reflection coefficient (reflectance) for TE and TM waves as a function of the angle of incidence for = 3.6 (GaAs) and = 1 (air). The critical angle is 16.1". (cf. Fig. 4.8 ) with the penetration depth
and the socalled GoosHanchen phase shift of the reflected field TE
= TE
with sin2 =

2
cos
(cf. Fig. 4.13). With the angle of incidence varying from to 90°, the phase shift changes monotonically from 0 to Total reflection is the basis of waveguiding (see Section 4.8).
CHAPTER 4. OPTICAL WAVES
100
For TM waves, the magnetic field is parallel to the interface = and the electrical field lies in the plane of incident (normal to k). The boundary conditions lead to
cos
=
cos
+
cos
The fundamental equations (4.52), (4.53), (4.61), and (4.62) are also referred to as Fresnel equations. The reflectance is plotted in Fig. 4.9 and it is lower for TM waves than for TE waves. It becomes zero for TM waves at the Brewster angle defined by tan
(4.63)
=
Total reflection also occurs for TM waves with > The penetration depth of the transmitted wave is the same as for TE waves. The phase shift of the reflected wave is now given by sin2 tan
=

2
cos
and it is larger than for TE waves. The power transmissivity (transmittance) 2
=
COS
cos
is also different for TE and TM polarization. The correction factor after accounts for the different wave velocities in the normal direction. For normal incidence = 0), reflectance and transmittance of TE and TM mode are equal,
which also applies to the more general case with complex refractive index = + i k , (see Section 4.2). The extinction coefficient is usually very small in semiconductor waveguides. In contrast, metals have a very large and strongly absorb optical waves. For that reason, Eq. (4.66) results in R 1 at metal interfaces. Plane wave theory is used, for example, to track multiple reflections of light inside lightemitting diodes and solar cells (ray tracing).
10 1
4.6. MULTILAYER STRUCTURES
4.6 Multilayer Structures With several parallel interfaces, multiple reflections occur between the interfaces, and an infinite series of reflected and transmitted waves needs to be considered. This type of situation is often treated by the transfer matrix method. which shall be outlined in the following using the simple example of two parallel interfaces and normal incidence (Fig 4.10). At the first interface, the electric field on both sides can be represented by two counterpropagating waves
All four components are connected by the boundary conditions for leading to
and
fields,
I
where the coefficients of the transfer matrix T are given by = = and = = The reflection coefficient and the transmission are defined in Section 4.5. The subsequent transmission through coefficient layer 2 of thickness d can also be described by a transfer matrix equation like Eq. (4.70) with = = and = = 0. This is followed by another reflection. The overall transfer matrix of the layer is
Figure 4.10: Normal reflection and transmission at two parallel interfaces.
102
CHAPTER 4. OPTICAL WAVES
obtained by sequential multiplication of all individual transfer matrices. This gives and of reflected and two equations for the two unknown field components transmitted wave, respectively = 0). The slab reflection and transmission coefficients become, respectively,
These equations also hold for nonnormal incidence with the reflectance and transmittance given by
=
2
cos
however, the coefficients and then have different values for TE and TM polarization (see Section 4.5). In general, the relations
are valid at any interface. If layer 2 is absorbing,
with the extinction coefficient and the absorption coefficient The power absorbance A is given by optical energy conservation:
=
The transfer matrix method can easily be expanded to more than two interfaces [20, 122].
4.7 Helmholtz Wave Equations The mathematical treatment of optical waveguides is based on the Helmholtz equations, which can be directly derived from the Maxwell equations
103
4.7. HELMHOLTZWAVE EQUATIONS
VH +
VE
=  x V x H.
where is a function of the local position. In most semiconductor devices, is almost constant within each epitaxial layer, and it exhibits steplike changes only at layer boundaries. Thus, within each layer,
These homogeneous Helmholtz equations are typically solved within each homogeneous region and the solutions are matched at region interfaces, considering appropriate boundary conditions. Freespace solutions of the Helmholtz equation are plane waves (Section 4.4), Gaussian beams (Section 4.12). and spherical waves (Section 4.13). Each of these solutions applies to different observation ranges (Fig. 4.11). For weak guiding, if the differentiation of the two polarization directions is not important, the vector Helmholtz equations (4.82) and (4.83) can be transferred into the scalar Helmholtz equation
where y , z) represents the magnitude of the electrical or the magnetic field. If the propagation direction is close to the z axis, the transformation
spherical wave
Gaussian beam
plane wave
Figure 4.11: Validity range of spherical, paraboloidal (Gaussian beam), and plane waves in free space.
104
CHAPTER 4. OPTICAL WAVES
can be introduced, assuming that y, z) varies slowly in the z direction (paraxial approximation). y, z) is called the complex envelope of y . z), it may represent curved wavefronts as in Gaussian beams (Section 4.12). Neglecting higher order terms and the paraxial Helmholtz equation becomes
+
If the field y , z ) is known at position z , the field at the next position zdz can be calculated from this equation (beam propagation method BPM [123]). Analytical solutions to the paraxial wave equation are discussed in Section 4.12. Finally, with the plane wave approximation = y) we obtain the reduced scalar Helmholtz equation
where y) represents any transverse field component. Solving the scalar Helmholtz equation is in general much easier and faster than solving the vector Helmholtz equations. However, their validity in a given device as well as their boundary conditions need to be observed carefully. Reviews of the various numerical methods to solve Helmholtz's equations for optical waveguides are given in, e.g., [123, 124, 125]. In the following sections, we use simple examples to provide a general understanding of the resulting optical fields.
4.8
Symmetric Planar Waveguides
Symmetric planar waveguides are formed by a thin layer (refractive index embedded in a cladding material with a slightly lower refractive index, Aplane optical wave traveling within the waveguide layer experiences total reflection if has an angle to the waveguide plane that is less than the critical angle defined by
The bounce angle 8 is complementary to the angle of incidence used in other sections. With < the wave is considered guided. We will first employ the simplified ray picture in Fig. 4.12 to introduce some general features of guided waves. Only discrete bounce angles (discrete modes) are allowed for guided waves due to the selfconsistency condition that a wave needs to
4.8. SYMMETRIC PLANAR WAVEGUIDES
105
Figure 4.12: Simple representation of light beams in planar waveguides bounce angle; 6, angle of incidence; k , wave vector).
,
.
penetration depth phase shift Figure 4.13: Penetration depth
phase shift with interface reflections. The can be on the order of the waveguide thickness.
reproduce itself after each round trip. The required phase shift for such constructive interference is
including a phase shift that accompanies each internal reflection. This phase shift was introduced in Section 4.5 and it is illustrated in Fig. 4.13. It depends on the bounce angle and on the polarization in such a
106
CHAPTER 4. OPTICAL WAVES
Figure 4.14: Modal wave numbers and index; cladding index; m , mode number;
in planar waveguides core maximum bounce angle).
way that Eq. (4.89) needs to be solved numerically or graphically to obtain the modal angles [126]. The number of guided modes is limited by < which results in
For any wavelength the fundamental mode ( m = 0) is always supported. rises with longer wavelength and comes closer to the cutoff angle However, resulting in weaker guiding. The guided wave is composed of two distinct plane waves traveling at angles with the z axis in the yz plane (Fig. 4.12). The two wave vectors add up to the propagation constant of the guided wave =
=
cos
(4.91)
lies between and Since cos lies between 1 and cos = as illustrated in Fig. 4.14. The effective index of each mode is given by
107
4.8. SYMMETRIC PLANAR WAVEGUIDES
with the fundamental mode having the largest propagation constant and the largest effective index. Two types of modal polarization are distinguished in planar waveguides:
TE modes have a transversal electric field = Ex (parallel to the waveguide plane and normal to the travel direction The magnetic field is also perpendicular to k and has components in the y and z directions.
TM modes have a transversal magnetic field
= (parallel to the waveguide plane and normal to the travel direction The electrical field is also perpendicular to and has components in the y and z directions.
by solving the Helmholtz Let us now evaluate the TE field distribution From the discussion above, can be replaced by and the Helmholtz wave equation simplifies to
which has different solutions in each region. Inside the waveguide,
is a positive number, leading to a wavelike solution for y)
m=0,2,4 , . . .
for m = 1 , 3 , 5 , . . . .
Outside the waveguide,
is negative, leading to an exponential solution
(y)
exp(
for
> d/2
for y <  d l 2
(4.98) (4.99)
The transversal field is continuous at the boundary, with the decay rate giving the solutions shown in Fig. 4.15. Besides guided modes, waveguides also exhibit radiative (leaky) modes, which have smaller propagation constants < and bounce angles 6' > These quasi modes do not experience total reflection and they drain energy from the waveguide; however, they can still propagate inside the waveguide for quite some waves can be treated in a similar fashion [20].
108
CHAPTER 4. OPTICAL WAVES
Figure 4.15: Planar waveguide solutions to the Helmholtz equation for the TE field Ex(y).
distance as the reflectivity of the waveguide walls can still be relatively large [39, 127, 128]. Waveguide bends or facets may lead to an undesired transfer of optical power from guided modes to radiation modes (see Section 4.10). In waveguide simulations, the continuous spectrum of the radiation modes is often artificially discretized by employing homogenous Dirichlet or Neumann boundary conditions (electric wall or magnetic wall, respectively), sometimes supplemented by a socalled perfectly matched layer (PML) in order to avoid parasitic reflections from the boundaries [129].
4.9
Rectangular Waveguides
Twodimensional waveguides confine the light in both transverse directions with thicknesses and The principles and the modal structure in each direction are similar to planar waveguides. Vertical ( y ) and lateral ( x ) modes have independent indexes m and n, respectively. Instead of TE and TM polarization, two similar cases can be distinguished (Fig. 4.16):
HEmn modes are dominated by the lateral electric field magnetic field , and modes are dominated by the lateral magnetic field electric field
and the vertical and the vertical
4.9. RECTANGULAR WAVEGUIDES
109
Figure 4.16: Transversal electric field distribution for loworder HE and EH modes in rectangular waveguides.
All other field components are also present, but they are small since the refractive index difference between core and cladding materials is small. Various numerical methods for calculating the modal fields have been developed. An approximate analytical method has been proposed by Marcatili [130]. Some examples of practical semiconductor waveguides are shown in Fig. 4.17. In cases like the ridge waveguide, the lateral confinement of the mode is achieved by changes in the vertical waveguide structure. To calculate guided modes in this kind of situation, the effective index method is frequently used. This method solves for the vertical modes in each lateral region and finds the effective indeces which are different for each region. For a given vertical mode, the lateral modes are calculated based on the lateral steps between the different effective indeces. The effective index method is surprisingly accurate in determining the modal Propagation constants; however, it tends to overestimate the modal confinement in the vertical direction and to underestimate the lateral confinement [13 1]. The optical field in different practical waveguide examples is further analyzed in Chapters 9 (laser diode), 10 (modulator), and 11 (amplifier photodetector).
110
CHAPTER 4. OPTICAL WAVES
I
InP
(c)
InP
A
InP (d)
metal
InGaAsP InP Figure 4.17: Examples of rectangular strip waveguides: (a) ridge waveguide, (b) inverted ridge waveguide, (c) buried waveguide, and (d) waveguide formed with metallic strips.
4.10 Facet Reflection of Waveguide Modes The termination of the waveguide at a crystalair facet results in partial reflection and partial transmission of the guided mode. In plane wave approximation with perpendicular angle of incidence, the facet reflectance is given by the Fresnel equation (Eq. (4.66)) using the effective modal index and the index of air. However, waveguide modes are not exactly plane waves and facet reflection of an incident mode transfers power into other guided modes as well as into radiative modes. The total internal field is composed of the incident guided mode (order m) and a superposition of all reflected modes (m'). It is here sufficient to consider the transverse (x, y) components of the electrical and magnetic field, respectively,
111
4.10. FACET REFLECTION OF WAVEGUIDE MODES
The sum represents all reflected modes including radiation modes [127]. The normalized power reflection coefficient of mode m is given by
Internal mode conversion coefficients can be obtained from the the nondiagonal In addition, the transmitted field outside the waveguide elements of the matrix must be known to establish proper boundary conditions (cf. Section 4.13). Arigorous treatment of this reflection process is rather complicated [132,133,134]. Figure 4.18 plots approximate solutions for the fundamental TE and TM modes of a symmetric waveguide [I35] with
The Fresnel value varies slightly with the waveguide thickness due to the changing effective index > > however, the actual modal reflectance exhibits significant deviations. The facet reflectivity for TE modes is usually higher
0.20 0.0
t I
0.2
I
0.4
0.6
0.8
1
Waveguide Thickness
Figure 4.18: Facet reflectance of an AlGaAsGaAsAlGaAs waveguide for fundamental TE and TM modes, respectively, compared to the Fresnel reflectance refractive indicees at 860 nm wavelength).
112
CHAPTER 4. OPTICAL WAVES
than for TM modes, resulting in a lower lasing threshold for TE modes. An optimum refractive index profile can be extracted, which gives maximum reflectance for the TE mode. The strongest variation of the refractive index usually occurs in vertical direction (y). Neglecting lateral variations, the following approximation was derived for arbitrary profiles [136]
with the correction to Fresnel's formula
The TM reflection coefficient can be obtained from Eq. (4.103). The common use of low or highreflection facet coatings further increases the difficulty of precise reflectivity computation [137]. Angled facets are utilized in semiconductor optical amplifiers, for instance, to obtain ultra low reflectivities [138].
4.11 Periodic Structures In order to outline the optical properties of periodic structures, like distributed feedback (DFB) lasers, we assume that the refractive index varies in the direction of propagation as
(Fig. 4.19). Such a grating conwith the grating period (pitch) A and An